(‘1112 ) 
depuis lors représenté à moi, et c’est par une méthode toute différente de 
la première que je fais actuellement cristalliser l’aluminate de magnésie, 
teint en rose par des traces de chrome, de façon à offrir l'identité la plus 
parfaite avec le rubis balais de la nature. 
» Le fond d’un creuset de graphite étant doublé d’une couche de 
magnésie pure finement pulvérisée et bien tassée, on y introduit un mé- 
lange de chlorure d'aluminium et de cryolithe, l’un et l’autre aussi purs 
que possible et réduits en poudre impalpable, puis on achève de remplir 
avec un mélange d’alumine et de magnésie, celle-ci en excès. De très 
petites quantités de bichromate de potasse sont ajoutées si l’on veut co- 
lorer le produit en rose. 
» Après cinq ou six heures de séjour dans un bon feu de coke, le 
creuset est abandonné à un refroidissement aussi lent que possible. 
» Dans ces conditions, en brisant le culot on trouve, dans une gangue 
grisâtre dont la composition est complexe, des vacuoles tapissées de très 
petits cristaux roses extrêmement brillants et qui consistent en rubis balais 
parfaitement caractérisés. Même couleur, même éclat, même dureté, même 
inaltérabilité, même inaction sur la lumière polarisée ; la reproduction du 
minéral naturel est complète. Au microscope, on constate la forme des 
cristaux en octaèdres réguliers sans modification. 
» Tout d’abord, j'ai tenté la synthèse qui vient d’être décrite en yes 
ployant la cryolithe seule ; mais jamais le spinelle n’est ainsi apparu. Même 
en présence d’un très grand excès de magnésie, et je crois le fait très 
digne de remarque au point de vue des applications géologiques, le fluo- 
rure seul détermine la production exclusive de lamelles roses de corindon 
(rubis oriental) sans trace de spinelle (rubis balais). Jai obtenu, dans ces 
conditions, des corindons très élégants ayant 3™™ et plus. . 
» Le chlore du chlorure d'aluminium agit-il directement ou contribuer 
t-il à dégager de la cryolithe le fluor, dont les propriétés minéralisa- 
trices ont été, tout récemment encore, signalées par mon illustre maitre, 
M. Fremy (')? L’alumine dérivant du chlorure possède-t-elle une énergie 
spéciale de combinaison? C’est ce que je ne saurais dire dès à présent. 
» En tout cas, l'expérience décrite plus haut a été variée de plusieurs 
façons et a donné déjà une série de produits, comprenant des aluminates 
de zinc, de fer, etc., ainsi que des composés secondaires dont je poursuls 
l'étude. » i ; , 
Poe  . 
(1) Comptes rendus, t. CIV, p. 737; 1887. 
